20 M. Gael Bexedicks, 



Alliage 4. 



Il me pai-aîssait intéressant de eherclier à produire un fer oetaé- 

 drique à lamelles de kaniaeite plus grossières que dans la synthèse 2. 

 C'est pourquoi j"rti préparé un alliage, en employant kilos de ther- 

 mite, avec 420 grammes d'oxyde de nickel et 102 grammes d'alumi- 

 nium, ce qui donnerait une teneur en nickel de 9 " o (comme dans les 

 octaédrites à lamelles plus grossières). 



Le creuset, en très mauvais état, a été brasqué de magnésie 

 dans l'intention de donner au culot une forme plus appropriée au sciage, 

 mais Talumine surchauffée n"a pas respecté cette intention: il y a eu 

 une forte réaction avec la magnésie, et le laitier obtenu était composé 

 entièrement de spinelle, en très beaux cristaux octaédriques. 



Le refroidissement est représenté par la courbe 4: de la tig. 3 

 p. 12. Le refroidissement jusqu'à 50° a pris plus de 100 heures. 



L'analyse a donné: 



C 0,05 0,0 



Ph 0,032 ■» 



Ni 8,4 » 



La microstructure faisait Aoir une taenite à particules bien plus 

 grosses que dans l'alliage 2, mais la structure octaédrique était ijioins 

 bien développée que dans cet alliage. Je ne ^■eux pas trop insister 

 sur ce résultat à cause de la circonstance mentionnée qui a pu avoir 

 une certaine influence perturbatrice, mais tout de même il me paraît 

 qu'il y a une conclusion très instructive à en tirer; nous y reviendrons 

 dans ce qui suit (p. 22). 



Résultats de MM. Fr^nkel et Tammann; stabilité 

 du fer météorique. 



Dans ce qui précède, nous avons trouvé un accord complet avec 

 les prévisions de la théorie Osmond-Roozebooii. Reste donc à chercher 

 pourquoi MM. Fr^xkel et Tammaxn (1. c.) ont abouti à un résultat 

 tout opposé: c'est-à-dire que cette théorie serait en défaut. Ces au- 

 teurs sont d'avis que le fer météorique n'est pas un produit stable, 



